滁州铜鑫矿业有限责任公司 一、一、 QC一、一、 QCQC小组简介小组简介QC小组简介小组简介滁州铜鑫矿业公司充填工区QC小组成立于2007年10月 , 现有成员5人, 主要任务是根据我区生产情况, 对我区的生产设备和其它生产工具等进行维修、 改进, 修旧利废, 以提高其使用效果, 降低设备维修量、 维修费用和生产成本, 从而提高经济效益。 小组如下表:小组名称滁洲铜鑫矿业有限公司充填工区QC小组小组类型现场型接受TQC时间(h)活动时间2007/1 0-2009/4注册登记号TK-2007-06活动次数活动次数21 次21 次小组人数小组人数5人5人滁州铜鑫矿业有限责任公司小组成员序号姓 名职 务组内分工年 龄活动方式1金顺平区长组长51不定期1 022刘磊钳工组员43不定期1 003杨明智钳工组员36不定期1 004刘向阳技术员副组长39不定期825曹项坤焊工组员46不定期80小组成员平均教育80小时, 已全部取得合格证书 二二、 选题理由二二、 选题理由 塑料管是我区井下中段采场混凝土和充砂的主要输送管道。 原先在使用过程中, 输送混凝土管采用卡夫连接, 出现混凝土堵塞管道后处理时容易脱落伤人。 后来进了 一批带镦头和法兰的PE(塑料) 管, 镦头和管体采用热熔连接, 使墩头和管体热熔后成为整体但在使用过程中受力过大时焊接处容易断落, 无法正常使用, 给生产带来不便, 同时浪费材料。滁州铜鑫矿业有限责任公司 通过本小组经过数次的讨论(头脑风暴法) 认为: 将无镦头的塑料管和镦头断落的废旧PE(塑料) 管加以改进重新制作墩头, 使废旧塑料管得以再利用是可行的。 因此我们把报废PE(塑料) 管再利用作为此次QC活动的主要课题。 三、 现状调查塑塑 料料 管管 综综 合合 指指 标标 表表序号规格连 接 方 式特点1无镦头6〞 塑料管卡夫连接受力易脱落, 安全性差根据对工区使用过的塑料管的状况记录, 我们将目前使用过的几种管材进行列表对比。 具体结果如下表:滁州铜鑫矿业有限责任公司2法兰接头6〞 PE管和4〞 PE 管镦头与管体热熔连接, 管与管之间法兰连接镦头受力易从管体中断落3法兰接头4〞 塑料管法兰镦头与管体为整体管与管之间法兰连接镦头受力不从管体中断落从表中看出法兰接头4〞 塑料管的接头较其余三种有效大优越性。 四、 确定目标四、 确定目标根据现状调查确定以下目标:1、 无镦头的6” 塑料管因为安全性问题已经全部闲置, 想办法制作镦头使其能够全部投入使用。滁州铜鑫矿业有限责任公司2、 根据4” PE塑料管投入使用利用率50%, 原先使用过的4” 塑料管的利用率达100%, 使本工区塑料管利用率达90%以上。 从调查情况看, 影响塑料管的使用效果主要以下几个方面, 因果图如下:五、 原因分析:五、 原因分析:塑料管管脱落或镦头断落设备设备工艺工艺无镦头无镦头无镦头无镦头卡夫连接卡夫连接卡夫连接卡夫连接滁州铜鑫矿业有限责任公司环境环境人员人员热熔对接热熔对接挤压过大或过小挤压过大或过小受力过大受力过大接头处转角过大接头处转角过大时间控制时间控制 六、 要因确认六、 要因确认根据现场调查和原因分析, 结合因果图, 我们从本身结构、 环境、 人、 工艺几方面进行原因分析。 情况如下:序号因素原因分 析结 论1、管体无镦头管与管之间卡夫连接, 受力易脱落,安全性差管与管之间法兰连接由于热熔时对接不牢, 镦头易断落管与管之间卡夫连接受力易脱落要 因滁州铜鑫矿业有限责任公司2、镦头与管体热熔对接要 因3、卡 夫 连 接非要因4、挤压力过大或过小管体与镦头热熔对接时, 挤压力不均对接不牢受力易断落管体与镦头热熔对接时, 冷却时间短要 因5、时间控制非 要 因6.接头处转角过大, 受力过大两管法兰接头处处于转角 过大位置时, 受力镦头易断落非 要 因 七、 确定对策七、 确定对策针对塑料管镦头的制作方法, 我区QC小组结合以上四种塑料管的特点进行多次讨论与试验, 得出如下结论:1、 把无镦头的塑料管和镦头断落的塑料管重新制作镦头并采用法兰连接。2、 制作镦头模具, 从管体端部加热制作镦头, 使镦头从管体中形成。3、 给塑料管端部均匀加热, 控制镦头成型的挤压力大小或采用工具均匀挤压成型。(以下为对策实施表: )问题问题问题问题改进措施改进措施改进措施改进措施实施人实施人实施人实施人完成时间完成时间完成时间完成时间滁州铜鑫矿业有限责任公司无镦头塑料管或镦头断落的塑料管制作镦头模具, 在塑料管管体上重新制作镦头金顺平刘向阳2008年1 0月镦头与管体热熔对接不牢固直接在管体端部热熔压制而成镦头刘杨明智曹项坤刘向阳磊2008年11 月镦头与管体热熔连接时挤压力过大或过小镦头从管体端部均匀加热熔化均匀挤压成型刘杨明智曹项坤磊2008年1 2月 八、 组织实施——A八、 组织实施——A•小组制定好对策后, 全体成员在组长带领下, 贯彻实施:•1、 首先绘制镦头模具图纸, 审核后送矿机修厂加工; (制作模具如图)滁州铜鑫矿业有限责任公司 八、 组织实施——B八、 组织实施——B•2、 模具制好后用短塑料管做实验, 制作管子镦头, 并检查制•作墩头的强度; (现场制作图)滁州铜鑫矿业有限责任公司 八、 组织实施——C八、 组织实施——C•3、 制作固定长塑料管的操作平台和夹具, 准备所有需要用具和加热需要的氧气和乙炔。4、 在平台上固定好塑料管, 用氧气和乙炔产生的氧炔焰给塑料管加热在缓缓压力下挤压, 快到位时用千斤顶压制, 然后用水冷却, 最后去模成型, 一头制作成功后, 套上活动法兰, 然后用同样的方法制作另一头。 (加工成型镦头图如下)•滁州铜鑫矿业有限责任公司 九、 效果分析:我们通过全组人员的共同努力, 无镦头的塑料管得以重新利用,并把焊接好的塑料管投入到井下试用, 得到较好效果, 塑料管镦头脱落的次数减少了 , 使原本无镦头而无法使用的塑料管重新利用, 使塑料管的利用率大大提高, 降低了 生产成本; 使用效果见下图:类 型类 型使用 根次使用 根次接头或墩头脱落次数接头或墩头脱落次数利用 率利用 率滁州铜鑫矿业有限责任公司原PE塑料管70一半50%改进后塑料管32390. 6% 十、 经济效益:1、 目前加工、 改进80m(约5m/根) 无法兰接头6〞 PE(塑料) 管已经投入生产使用, 为公司节约成本如下:1) 无法兰接头6〞 PE(塑料) 管80m X 152. 94元/m=12235. 2元2) 加工墩头人工、 材料所需费用32只 X 90. 0=2880元3) 节约成本 12235. 2-2880=9355. 2元 。滁州铜鑫矿业有限责任公司2、 同时还有200m(5m/根) 有法兰接头6〞 PE(塑料) 管和600m(6m/根)有法兰接头4〞 PE(塑料) 管在以后的生产使用损坏后可以同样方法加工制作投入使用, 可以为公司节约成本如下:1) 法兰接头6〞 PE(塑料) 管 200m X 152. 94元/m=30588元2) 法兰接头4〞 PE(塑料) 管 600m X 106. 0元/m=63600元3) 加工墩头人工、 材料费用 280只 X 34元/只=9520 元节约成本 30588+63600-9520=84668元 十一、 制定巩固措施十一、 制定巩固措施为巩固成绩, 把模具保留下来作为以后制作塑料管镦头的定型模具, 修复所有镦头脱落的塑料管, 同时推广到其它规格的塑料管, 以提高塑料管的使用率。其它规格的塑料管, 以提高塑料管的使用率。滁州铜鑫矿业有限责任公司 十二、 遗留问题及下步打算十二、 遗留问题及下步打算塑料管改进使用后, 还存在一些缺点: 制作效率较低,温度特性尚难以准确把握, 接头在弯曲处受力过大时有少量损坏现象有少量损坏现象。 如何解决这些问题将是我们在以后如何解决这些问题将是我们在以后滁州铜鑫矿业有限责任公司的PDCA循环中要采取有效措施加以改进、 解决的下一个课题。 发表完毕发表完毕发表完毕, 敬请评议指正!发表完毕, 敬请评议指正!敬请评议指正!敬请评议指正!滁州铜鑫矿业有限责任公司